実機で製造した高流動性コンクリートの性状と調合計画に関する提案
その６ 調合設計手法に関する提案
正会員 ○西同
尾崎同
岩本
高流動コンクリート
調合

増粘剤一液タイプ
単位粗骨材かさ容積

晶弘 1*
圭司 3*
浩二 5*

同同同

中川
中尾
山﨑隆夫 2*
陽一 4*
順二 6*

スランプフロー
単位水量１．はじめに
その１～５では，室内試し練りおよび実機実験によりの表１に示すデータから，VSP の添加率は概ね C×1％前得られた MFC の各種の性状を示した。これらの実験およ後が適正だと考えられる。添加率が大きくなり過ぎると，

び検討の結果に基づき，生コン工場における標準化の促

一般に凝結が遅延することが想定されるので留意が必要

進を目的とした MFC の調合設計手法を提案に関して，本である。

稿では，MFC の調合設計に関して重要となる，単位水量の設定，単位粗骨材かさ容積の設定方法，高性能 AE 減水開始剤の選定などについて述べる。
調合の調整基礎資料の確認

２. 試し練りのフローチャート（案）その５に示された標準調合決定までの手順のフローチ
ャートの案を図１に示す。

単位水量の決定
175kg/m3

MFC の室内試し練りのための計画調合を作成するため

その５の①に，単位水量と単位粗骨材かさ容積を設定し，まずは増粘剤一液タイプの高性能 AE 減水剤（VSP）を使用して単位粗骨材かさ容積中心値の決定

室内試し練りを実施する。SP の使用については後述する。

その５の②

練混ぜ後，主として分離抵抗性を評価するための簡易な試験やその２に示した目視評価などを実施し，設定骨材特性を考慮し中心値を決定するのが良い。
砕石；510～590 L/m3
川砂利；530～620 L/ｍ3

室内試し練りの実施

した単位水量，単位粗骨材かさ容積および VSP 添加量がそれぞれ適正かを評価する。
必要に応じて，VSP 添加量および単位粗骨材かさ容積を調整し，再度，室内試し練りを実施して分離抵抗性を混和剤使用量の調整

否フレッシュ性状の良否
その５の③評価することにより，中心となる調合を決定する。
その後，さらに安定した性状のコンクリートを得るために，細骨材混合割合および単位粗骨材かさ容積が最適

否

単位粗骨材かさ容積の調整

良中心値となる調合の決定

単位水量の変更
180kg/m3又は 185kg/m3かを確認するための室内試し練りを，その５の④⑤に示した要領に従い実施する。
以下に，単位水量の設定および単位粗骨材かさ容積の設定に関する考え方，高性能 AE 減水剤の選定に関する考否

細骨材の混合割合を3点変化させた調合確認

単位粗骨材かさ容積否を3点変化させた
調合確認
その５の④

その５の⑤え方についてその詳細を示す。

良良（1）単位水量の設定方法
砕石を使用して MFC の調合設計する際は，「JASS 5 高標準調合の決定

流動コンクリート」 １） に準じて，試し練り時の単位水量の設定値は 175kg/m3 とすれば良い。
実機実験へ

一方，一部の調合において単位水量の不足から添加率が大きくなったと思われる事例が見受けられた。その２

Properties of high fluidity concrete produced by ready-mixed concrete plant
and Proposal for mix proportion Plan
Part 6 Proposal for method of mix proportion design

図1

試し練りの手順フローチャート（案）Nishi Akihiro, Nakagawa Takao
Ozaki Keiji, Nakao Youichi
Iwamoto Koji, Yamasaki Junji水セメント比(％)

表１ 大阪兵庫地区の MFC の単位粗骨材かさ容積の標準的な推奨範囲

目標スランプフロー （ ㎝）
4550
5560

W/C（％）
55
50
454035530～ 590
3( L/m )-530～ 590
3(L/m )-

530～ 570

55

VSP50VSPVSP45SPVSPVSP40SPSPSP

VSP35SPSPSPVSP

45505560510～ 550

3(L/m )

目標スランプフロー（ cm）

3(L/m )

図 2 SP と VSP の使い分けのイメージ

表２ 単位セメント量の目安
3単位セメント量（kg/m ）目標スランプフロー（ cm）

SP 使用

VSP 使用45-320～50370～-

そこで，その２の表１の単位水量の検証では，単位水本実験の結果から，暫定的ではあるが，単位セメント量の目安を表２に，図２に大阪兵庫地区の SP と VSP の使い分けのイメージを示す。水セメント比 50%以下（呼び度 30 以下）は分離抵抗性に配慮し，VSP の使用が望ましいと考える。
３.まとめ量を増加すること（単位セメント量も増加）で添加率がMFC の標準化には，地域特性があるので，大阪兵庫地低減し，目視による状態および評価から性状も改善する

区において一般的に使用されている材料に関して以下のことを確認しており，有用な対策として推奨できる。

ことが確認できた。

（2）単位粗骨材かさ容積の設定（1）試し練りにおける単位水量の設定値は，175 kg/m3「コンクリートの調合設計指針・同解説」

２）

を参考に，その２の表１の結果を踏まえて，室内試し練りで中心値を決定する際には，砕石であれば 510～590L/m3，川砂利であれば 530～620L/m3 程度が適正と考えられる。なお，を基準とし，骨材種類に応じて増減させると良い。
（2）単位粗骨材かさ容積の設定は，スランプフロー45cmに対して概ね 550 L/m3 に設定すると良い。
（3）SP と VSP の使い分けについては，材料分離抵抗性MFC の標準化を目的とした調合設計を行う際の試し練りを確認して選定すると良い。

は，スランプフロー45cm，単位粗骨材かさ容積 550 L/m3

以上，本報により MFC の JIS 標準化を促進し，コンクから順番に行うと良い。
表１に，大阪兵庫地区の MFC の単位粗骨材かさ容積のリート構造物の品質向上および生産性向上に貢献したい。
【謝 辞】

標準的な推奨範囲に示す。

本実験の実施においてご協力いただきました，大阪広域生コン（3）高性能 AE 減水剤の選定

クリート協同組合技術部の皆様，公社)日本コンクリート工学会近その２の表１に示す混和剤の検証およびその２の図３

畿支部調査研究委員会 MFC-WG 委員の皆様，また，実験工場とでは，SP と VSP のフレッシュコンクリートの性状や添して参画いただきました，阪神生コン建材工業神戸工場様，泉北

加率に大きな差異は認められなかったが，材料分離抵抗

ニシイ兵庫工場様，大阪アサノコンクリート淀川工場様，堀之内性を確保することに配慮し，VSP を選定することが望ま建材様，関西宇部港工場様，光和様，さくら生コン様，ワールドしい。

様，大弘平和共同プラント様，日置川開発日置川生コン様，奈良

しかし，目標スランプフローと呼び強度の組合せによっては，材料分離抵抗性に必要と想定される単位セメン
ト量（本実験では呼び強度 33（単位セメント量 372kg/m3）以上，スランプフロー50cm）が確保され，SP の使用でも分離抵抗性が確保される結果となった。

生駒生コン様には，ここに記して感謝の意を表します。
【参考文献】
1) 日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ工事 2018，p.483
2) 日本建築学会：コンクリートの調合設計指針･同解説, p.191，
2015*1 さくら生ｺﾝ*3 新関西菱光*5 三田生コン*2 大阪兵庫生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合*4 関西宇部*6 淺沼組*1 Sakuranamakon Co., Inc*2 OSAKA-HYOGO READY-NIXED CONCRETE INDUSTRIAL ASSOCIATION*3 Shinkansairyoko Co., Inc *4 KansaiUbe Co., Inc*5 Sandanamacon Co., Inc*6 Asanuma Co., Inc